— 151 — 



incipiente. Questo forte riscaldamento, per cui la silice libera diviene insolubile negli acidi 

 ordinari, deve continuare sino a che non si svolgono più fumi bianchi di acido solforico. 

 Dopo di che si lascia raffreddare, poi con spatola si slacca la sostanza dalle pareti della 

 capsula e ridotta che sia in polvere fina nel recipiente stesso mediante pestello di vetro 

 liscio, si versa entro bicchiere da precipitato (capacità cmc. 150) aggiungendovi 40 cmc. di 

 acqua e 6 cmc. di acido nitrico concentrato, non che la poca acqua con cui bisogna pulire 

 tre o quattro volte le pareti della capsula strofinandole coir indice munito di guanto di 

 gomma o col dito stesso ben lavato. La polvere così cimentata, oltre la silice resa inso- 

 lubile, contiene principalmente solfato ferrico, solfato di calcio, solfato di magnesio, solfato 

 di allumina, solfati alcalini, tutti solubili a caldo nel liquido acido. Appresso si pone il 

 bicchiere su rete metallica poggiante sul solito fornelletto a gas, si chiude il recipiente 

 con matraccino pieno di acqua fredda e si riscalda sino a lenta ebollizione che va man- 

 tenuta per 30 minuti: dopo i quali si lascia raffreddare, poi si filtra (diam. del filtro cm. 7) 

 raccogliendo il filtrato in bicchiere da precipitato (capacità cmc. 300) e si lava 5 volte con 

 acqua bollente la poca sostanza che rimane sul filtro. 



Nella soluzione cosi ottenuta si fanno cadere g. 10 di nitrato di ammonio solido cri- 

 stallizzato, si porta ad incipiente ebollizione e si aggiungono tutto in una volta g. 3 di 

 molibdato di ammonio sciolti in 20 cmc. di acqua bollente : si agita subito per alcuni minuti, 

 poi si mantiene il bicchiere, coperlo con vetro da orologio, fra 70° e 80° per 30 minuti, 

 e dopo raffreddamento si filtra per decantazione (diam. del filtro cm. 7), cercando che passi 

 il meno possibile di fosfomolibdato sul filtro e rimanga così la maggior parte nel bicchiere. 

 Poscia si lava 4 volte, sempre per decantazione, il fosfomolibdato con soluzione acida bol- 

 lente di nitrato di ammonio, impiegandone ogni volta cmc. 20, ossia il doppio circa della 

 capacità del filtro. (Questa soluzione di lavaggio contiene in cmc. 500 g. 25 di nitrato di 

 ammonio e cmc. 20 di acido nitrico della densità 1,153). 



Dopo questo lavamento si fanno cadere lentamente a goccia a goccia sui margini del 

 filtro cmc. 10 di soluzione di ammoniaca (4 di ammoniaca concentrala e 6 di acqua) che 

 dal filtro passano nel bicchiere contenente la maggior parte del fosfomolibdato, poi si lava 

 il filtro 5 volte con acqua distillata. 



A questo punto viene in acconcio di far rilevare die trattando con soluzione di ammo- 

 niaca il fosfomolibdato di ammonio ricavato dalle singole pozzolane da me studiate, accade 

 un fenomeno che non si ha, almeno generalmente, nell'analisi delle ghise: avviene cioè che 

 il fosfomolibdato si scioglie e nel tempo stesso si genera un precipitato bianco quasi gela- 

 tinoso, misto a piccola quantità di fosfato ferrico. Questo corpo bianco non è silice idrata, 

 perchè avendo una volta modificato il mio processo in modo da rendere, sin dal principio 

 e con piena sicurezza, tutta la silice insolubile, il precipitato bianco si ottiene ugualmente. 

 Di più, incenerito in crogiuolo di platino e poscia fuso con con carbonato sodico potassico 

 non passa in soluzione nell'acqua tanto fredda che bollente. I quali due fatti mi condussero 

 a congetturare che il corpo stesso fosse una combinazione del titanio, anche perchè nelle 

 condizioni in cui si fa precipitare il fosfomolibdato, cioè in soluzioni fortemente acide per 

 acido nitrico, il corpo bianco prodotto dall'ammoniaca non può contenere allumina, né 



